132 
DE L’ARGENT. 
IV. 
La charge de la nacelle de porcelaine se composait : 
1° D’un culot d’argent et de deux disques du même métal, préparé par 
feu Rommelaere par l’action à 70° d’une solution de sulfite cuivreux ammo¬ 
niacale sur une solution ammoniacale d’azotate d’argent. Le métal a été 
affiné à deux reprises au chalumeau aérhydrique dans un creuset de chaux 
du marbre et refroidi dans le dard rendu réducteur; 
2° De deux disques d’argent provenant de la frappe de culots du métal 
piéparé, en 1863, par 1 action, à /0°, d’une solution de sulfite cuivreux 
ammoniacale sur une solution ammoniacale d’azotate d’argent. Le métal a 
été affiné au chalumeau oxhydrique dans un creuset de chaux du marbre, et 
refroidi dans le dard rendu réducteur. 
a. Poids de la nacelle de porcelaine. 
b. Poids de la nacelle et de l’argent. 
c. Poids de l’argent. 
cl. Poids de la nacelle et de l’argent chauffés, pendant sept 
heures, entre le rouge naissant et le rouge sombre dans le 
vide et refroidis ensuite dans le vide. 
e. Poids de la nacelle, après en avoir retiré l’argent . . 
f. Poids de l’argent. 
d’où une perte de poids de l’argent. 
39,744.00 
333,491.00 
293,747.00 
333,475.00 
39,744.00 
293,731.00 
0,016.00 
Un kilogramme de métal perd 54 milligrammes. Cette perte se compose 
des gaz contenus dans les culots et les disques, et de l’argent volatilisé. Les 
qualie disques présentaient des soufflures, tant sur leur tranche que sur leurs 
laces, et étaient en outre mamelonnés. 
V. 
La charge de la nacelle de porcelaine était formée : 
1 De deux barreaux et d une lame d’argent. Le métal a été préparé 
en 1858 par feu von Liebig, lors d’un séjour momentané de l’un de nous à 
